82 



F. POCKELS, 



die Constante -~ , welche eine reine Zahl ist, den Werth : 



v 



% = -0,0197. 



(Die Werthe derselben für Steinsalz und Sylvin sind hezw. — 0,0108 und —0,0276.) 



§ 6. Schlussfolgerung aus den gewonnenen Resultaten. 



Nachdem der piezoelektrische Modul d H und die piezooptiscke Constante 

 bestimmt worden ist, kann nunmehr aus der Formel 27) diejenige Constante 



berechnet werden, welche die Doppelbrechung im elektrischen Felde be- 



tr 



stimmen würde, falls dieselbe aus der gleichzeitig stattfindenden Deformation 

 ebenso wie aus einer gleichen, mechanisch erzeugten Deformation berechnet 

 werden könnte. 

 Man findet 



i«iL = = +4,84.0,0197- 10- 8 



v v 



= + 0,0955 10~ 8 . 



Dagegen war der durch directe Beobachtungen gefundene Werth dieser 

 elektrooptischen Constante (siehe § 3, c, B, S. 68): 



^ == +1,19-10 8 . 



v 



Während also die Vorzeichen der beobachteten und berechneten Con- 

 stanten übereinstimmen, differiren ihre absoluten Werthe ganz ausser- 

 ordentlich, so zwar, dass die beobachtete elektro op tische Wirkung 

 mehr als 12mal so gross ist, wie die aus der Deformation be- 

 rechnete. Es kann demnach kein Zweifel sein, dass im Natrium chlor at die 

 durch dielektrische Polarisation verursachte optische Wirkung verschieden 

 ist von derjenigen, welche eine der dabei stattfindenden Deformation gleiche, 

 durch mechanische Einwirkung hervorgebrachte Deformation verursachen würde, 

 woraus zu schliessen ist, dass das elektrostatische Feld auf die Licht- 

 bewegung im Natriumchlor at eine directe Wirkung ausübt. 



